414 Polanyi: Röntgenographische Bestimmung von Kristallanordnungen. a 3 
Querschnitt reflektieren soll. Man sieht, daß werden. In allen Fällen, wo man eine kristal- 
diesfalls auf der Platte (Pl.) in der Mittellinie ein linische Masse einer plastischen Veränderung 
Streifen auftritt, den man auch im schematischen 
Diagramm (oben in der Mittellinie) wieder- 
findet, das die Fig. 10 zeigt. 
Prüft man auf diese Art den Querschnitt 
hartgezogener Drähte mit flächenzentrierten Git- 
tern, so sieht man Reflexionen auftreten, wenn 
der Strahl unter den Gleitwinkeln y < 1 >und 
Y<1o> auf den Querschnitt auftrifft. Auf diese 
Weise ist die oben angegebene doppelte Faser- 
struktur dieser Drähte 
y¥<m> LD+Ysın> LD 
festgestellt worden. 


unterwirft, wird man hiernach das Entstehen be- ~ 
stimmter Orientierungen, ein gewisses Einrenken 
der Kriställchen in vorgeschriebene Lagen er- 
warten, 
Daß Derartiges nicht nur beim Hartziehen, ° 
sondern auch beim Walzen der Metalle vorkommt, 
Ein weiteres Beispiel 
ist bereits gesagt worden. 
liefert das Pressen kristallinischer Massen, das 
ebenfalls eine mehr oder weniger scharfe Faser- 
struktur der Masse herbeiführt (6). (Vgl. Fig. 11.) 
Zu erwähnen ist übrigens auch die Feststel- 
lung, die wir in einigen Fällen mit Dr. K. Weißen- 

Fig. 11. Indigopulver in gepreßtem Zustande 
Man sieht, daß sich in obigen Fällen stets die 
dichtest belegte Ebene quer zur Drahtachse stellt: 
am dichtesten ist nämlich im raumzentrierten 
Wiirfelgitter die (110)-Fläche belegt, im flächen- 
zentrierten die <'111y-Fläche. 
Bei der zweifachen Faserstruktur der flachen- 
zentrierten Metalle ist die Netzebene, die sich 
neben der dichtestbelegten Flächenart noch im 
Querschnitt vorfindet, bezeichnenderweise . die 
zweitdichtest ‘belegte Ebene, nämlich die <100)- 
Fläche. Aus den Intensitätsverhältnissen läßt 
sich auch noch ablesen, daß die Kriställchen, die 
hier so liegen, daß <111)-Flächen in den Quer- 
schnitt kommen, weniger zahlreich sind, als die 
Kriställchen, die mit <100)-Flächen parallel 
zum Querschnitt liegen. Man sieht also, daß 
auch bei zweifacher Faserstruktur jene Kristall- 
gruppe den Vorrang hat, bei der die dichtest be- 
legte Ebene im Querschnitt liegt. 
Was hier über die Struktur hartgezogener 
Drähte mitgeteilt worden ist, darf wohl mit Recht 
als Beispiel allgemeiner Erscheinungen aufgefaßt 
zeigt Auflösung 
Zeichen von Faserstruktur. 
der Debye-Scherrer-Kreise in Streifen als 
berg gemacht’ haben, daß gewöhnliches Dehnen 
von Drähten auf die Orientierung ebenso einwirkt, 
wie Hartziehen durch Düsen. 
Auch einige allgemeinere Fragestellungen, 
die sich hier anschließen, dürfen wohl angedeutet 
werden. = 
Vom Standpunkt der Kristallphysik wird man 
iragen, ob die beiden bisher bekannten Arten 
plastischen Kristalldeformationen, Translation 
und Zwillingsbildung, grundsätzlich ausreichend 
sind, um eine Neuorientierung der Kristalle zu 
erklären, die man ohne Drehbewegungen des Git- 
ters nicht verstehen kann? Es lassen doch so- 
wohl Translation wie Zwillingsbildung bloß Pa- 
rallelverschiebungen zu. 
Jedenfalls wird man ferner den Orientie- 
rungswechsel der Kriställchen, den die plastische 
Formänderung herbeiführt, mit ihrer verfestigen- 
den Wirkung in Beziehung bringen wollen. Sollte 
etwa die Formänderung überhaupt nicht ohne 
eine bestimmte Gitterdrehung vor sich gehen 
können, daher aufhören, wenn diese vollendet sind ? 
Die Natur- = 
BETEN 




